标题：热镀锌铁丝
简介：
热镀锌铁丝（Hot dip galvanized iron wire）是由盘条（国内现一般为1006、TS06、中阳Q195、九江Q195等）经过拉拔，加热，再拉拔  ，最后通过热镀工艺表面涂锌而生产出来的铁丝。上锌量根据使用环境的要求一般控制在30g/m^2—290g/m^2的范围。由于热镀锌工艺生产的产品具有防腐年限久远，使用环境广泛，从而热镀锌铁丝以网、绳、丝等形式被广泛应用于重工业，轻工业，农业等各个领域。为了解决国内热镀锌丝的供给问题，天津华源工业公司继往开来，与时俱进建立了天津华源线材有限公司，经过20年的努力，俨然已经成为国内镀锌铁丝行业的领头企业。
热镀锌工艺简介
热镀锌（galvanizing） 也叫热浸锌和热浸镀锌：是一种有效的金属防腐方式，主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的钢件浸入500℃左右融化的锌液中，使钢构件表面附着锌层，从而起到防腐的目的。 热镀锌工艺流程：成品酸洗-水洗-加助镀液-烘干-挂镀-冷却-药化-清洗-打磨-热镀锌完工。热镀锌是由较古老的热镀方法发展而来的，自从1836年法国把热镀锌应用于工业以来，已经有一百四十年的历史了。然而，热镀锌工业是近三十年来伴随热镀锌丝的飞速发展而得到了大规模发展[1]
热镀锌铁丝规格
常用线规号英制尺寸与公制尺寸对照表
（参考件）

表A1
线规号
SWG
BEG
AWG
in
mm
in
mm
in
mm
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
0.252
0.232
0.212
0.192
0.176
0.160
0.144
0.128
0.116
0.104
0.092
0080
0.072
0.064
0.056
0.048
0.040
0.036
0.032
0.028
0.024
0.022
0.020
0.018
0.0164
0.0148
0.0136
0.0124
0.0116
0.0108
0.0100
0.0092
0.0084
0.0076
6.401
5.893
5.385
4.877
4.470
4.064
3.658
3.251
2.946
2.642
2.337
2.032
1.829
1.626
1.422
1.219
1.016
0.914
0.813
0.711
0.610
0.559
0.508
0.457
0.4166
0.3759
0.3454
0.3150
0.2946
0.2743
0.2540
0.2337
0.2134
0.1930
0.259
0.238
0.220
0.203
0.180
0.165
0.148
0.134
0.120
0.109
0.095
0.083
0.072
0.065
0.058
0.049
0.042
0.035
0.032
0.028
0.025
0.022
0.020
0.018
0.016
0.014
0.013
0.012
0.010
0.009
0.008
0.007
0.005
0.004
6.58
6.05
5.59
5.16
4.57
4.19
3.76
3.40
3.05
2.77
2.41
2.11
1.83
1.65
1.47
1.24
1.07
0.89
0.81
0.71
0.64
0.56
0.51
0.46
0.41
0.36
0.33
0.30
0.25
0.23
0.20
0.18
0.13
0.10
0.2294
0.2043
0.1819
0.1620
0.1443
0.1285
0.1144
0.1019
0.09074
0.08081
0.07196
0.06408
0.05707
0.05082
0.04526
0.04030
0.03589
0.03196
0.02846
0.02535
0.02257
0.02010
0.01790
0.01594
0.01420
0.01264
0.01126
0.01003
0.008928
0.007950
0.007080
0.006304
0.005615
0.005000
5.83
5.19
4.62
4.11
3.67
3.26
2.91
2.59
2.30
2.05
1.83
1.63
1.45
1.29
1.15
1.02
0.91
0.812
0.723
0.644
0.573
0.511
0.455
0.405
0.361
0.321
0.286
0.255
0.227
0.202
0.180
0.160
0.143
0.127

注：1)SWG为英国线规代号。
2)BWG为伯明翰线规代号。
3)AWG为美国线规代号。
附加说明：
本标准由中华人民共和国冶金工业部提出。
本标准由冶金工业部信息标准研究院归口。
本标准由天津大成五金厂、广州镀锌铁丝厂负责起草。
本标准主要起草人任景华、王会清、周宏、周茯苓、封文华。
本标准水平等级标记 GB/T 343－94 [2]
成品热镀锌铁丝
1 产品质量：应符合GB/T343一般通途低碳钢丝以及相关标准的要求。
2 锌层 Znic coating达到GB/T15393钢丝镀锌层以及相关标准的要求。
3 原材料 Raw materialA.盘条 wire rod：1006 1008 1018 Q195等
B.使用99.995%的锌 Znic with 99.995% purity
4 强度范围 Tensile strength range规格（mm）size
强度范围（mpa）tensile strength[3]
0.15—1.60
290--550
0.65—1.60
400--550
1.61—6.00
400--1200
5 用途 Application用于各种编织网，工艺品，金属软管，农业，建筑用绑扎
Wire mesh/artware、metal hose/agriculture、binding for construction/etc.
6 包装 Packing规格（mm）size
盘线（罐径）coil size
轴丝 spool packing
撒线大卷丝 big coil packing
内径（mm）ID
外径（mm）OD
0.15—0.26
6寸
1—14㎏轴
0.27—0.60
8寸
1—100㎏轴
0.61—1.60
12、14、16寸
1—100㎏轴
250-400
400-770
1.61—6.00
450
508
800
840

上锌量范围 Znic coating
Meet GB/T15393 standard
钢丝直径mm
size
锌层重量（g/㎡）不小于 Min. zinc coating
A
AB
B
C
D
E
F
A1
B2
≤0.25
30
20
18
〉0.25-0.40
30
25
20
〉0.40-0.50
30
20
〉0.50-0.60
35
20
〉0.60-0.80
120
110
40
20
〉0.80-1.00
150
130
45
25
〉1.00-1.20
180
150
50
25
〉1.20-1.40
200
160
50
25
〉1.40-1.60
220
180
35
30
〉1.60-1.80
220
180
70
40
30
〉1.80-2.20
230
200
80
50
40
〉2.20-2.50
240
210
80
55
40
〉2.50-3.00
250
230
90
70
45
〉3.00-4.00
270
250
100
85
60
30
〉4.00-5.20
290
270
245
110
95
70
40
〉5.20-6.00
290
270
245
110
100
80
50